— 175 — 



che, per raffreddamento, forma la sostanza nera, igroscopicissima, di cui ab- 

 biamo già parlato; 



2°) rimane da ciascuno di questi strati un reticolato cristallino che 

 fonde in un intervallo di temperatura che va da circa 270° a 300-305° e 

 che deve essere considerato come una serie di cristalli misti. 



Confermato questo interessante risultato, cercammo allora di definire la 

 composizione di essi rispetto a quella del liquido per le corrispondenti tem- 

 perature ; ma non ci riuscì ancora, per le condizioni speciali in cui si è co- 

 stretti ad operare, di fissare con sicurezza le loro concentrazioni-limite. 



Fig. 3. 



Si potrebbe domandare come mai il limite superiore di temperatura 

 oscilla costantemente, qualunque sia il miscuglio da cui i cristalli proven- 

 gono, fra 300° e 305°. 



Questo si deve al fatto che, operando nelle su indicate condizioni, i cri- 

 stalli che fondono per ultimi raggiunta quella temperatura, subiscono una 

 decomposizione per la quale sublima il tribromuro mentre si libera bismuto 

 che cola attraverso il setto. I due dispositivi dimostrano dunque chiara- 

 mente che esiste un intervallo di temperatura e che è superiore alla tem- 

 peratura di fusione dei due componenti. 



Stiamo tentando altri metodi con i quali speriamo di poter seguire 

 l'eventuale tratto di curva posta al disopra di questa temperatura di decom- 

 posizione dei cristalli misti, sulla quale potrebbe trovarsi un ipotetico punto 

 distettico. 



Rendiconti. 1916, Voi. XXV, 1° Sem. 



24 



